6 II. Dr. Jaroslav Milbaiier 



Material: Rovnovážný stav dosažen 



v kyslíku po době : 

 Chem. čistý PbO 16 hodin 



PbO z PbC0 3 3 „ 



PbO z Pb0 2 4 „ 



Technický PbO 13 „ 



PbO ch. č. od firmy Merck*) 2 1 2 hodiny 



Plavený „nitritový klejt" 6 hodin 



Hraje zde velikou roli pravděpodobně tvar a velikost reakčního 

 povrchu, jako tomu jest při jiných heterogenních systémech na př. 

 rozpouštění mramoru v kyselinách a p. 



Doufal jsem, že plavením velkého množství materiálu dojdu ku 

 řade preparátů o nestejném zrnu a nestejné reakční schopnosti. 



Do velké as 8 litrové lahve rozmícháno 1.850 gr. „nitritového 

 klejtu" s 6 litry alkoholu 96°/ níko. Protřepáno důkladně a po 2 mi- 

 nutách po usazení rychle stažena tekutina a sedimentováno dál. 

 Celkem získány tyto podíly: 



I. nejhrubší 1291 gr o velikosti průměrné 5,5 /t **) 

 II. hrubší 550 „ „ „ „ 3,5 „ 



III. jemný 4 „ „ „ „ 1 „ 



IV. nejjemnější 4 „ „ „ „ 0,5 „ 

 Celkem 1849 gr 



Žíhány v kyslíku při teplotě 450° C po dobu jedné hodiny a 

 poskytly preparáty obsahující: 

 Původní o velikosti zrn 0,2 



*■• » » 



II. „ „ 



ni. „ „ 



iv. „ „ 



Pokusy tyto ukazují, že rozhodujícím faktorem při rychlosti 

 reakce je provenience; při materiálu stejného původu rychlost ta byla 

 stejnou, ačkoliv velikost zrn hmotu skládající byla rozdílná. 



Značnou měrou uplatňuje při reakci partialní tlak kyslíku, jak 

 již v prvním oddílu práce jsem naznačil. 



Patrno je to z těchto čísel, která získána po 3 hodimiém žíhání 

 technického kysličníku olovnatého při 450° C v různých směsích 

 kyslíku se vzduchem. 



0,2 (i max 35 p . 23,7 



proč. 



Pb 3 4 



0,25 . „ 13 „ . 23,1 



» 



n 



0,25 „ „ 10 „ . 23,2 



» 



n 



0,25 „ „ 7 , . 23,15 



n 



n 



0,25 , „ 3,5 . 23,6 



n 



n 



*) Byl připraven pravdópodobně z běloby 

 **) Měřeno pod mikroskopem. 



